Sitzung vom 3. Juni 1889. 
31 
I 
liabe ich solche hier vorgelegt und darüber berichtet. Neuerdino-s 
musste ich, um mein Prioritätsrecht zu wahren, in den Versamm- 
j langen der deutschen Eisenhüttenleute und der deutschen Ingenieure 
j eingehende Mittheilungen machen, welche in der Zeitschrift Stahl 
und Eisen“ 1887, S. 85—88 und 90—93, und in der Zeitschrift des 
[ Vereins deutscher Ingenieure 1887, S. 480 u. ff, sowie in „Stahl und 
^ Eisen“ 1888, S. 595 zum Abdruck gelangten. Auf diesem Gebiete 
hat Ingenieur A. Martens von der physicalisch technischen Versuchs¬ 
anstalt zu Charlottenburg ganz ausserordentlich schöne Erfolge er¬ 
rungen, namentlich in der Darstellung von Lichtbildern solcher an¬ 
geätzter Schliffe von Stahl- und Eisenplättchen mittels photogra¬ 
phischer Aufnahmen. Diese Plättchen werden von ihm nach dem 
Aetzen nochmals angelassen, um die von den Säuren nicht ange¬ 
griffenen Stellen mehr hervortreten zu lassen. Nach dem VorschFag 
von Herrn Professor Vogel in Berlin werden die Bilder durch be¬ 
sonders für verschiedene Farben lichtempfindlich gemachte Platten 
klar und scharf aufgenommen, üeber die Ursache der Erscheinung 
dieser Anlauffarben fand ich in der mir zugänglichen Literatur nur 
die Notiz, es seien Oxyde, welche auf den blanken Metallflächen ent¬ 
ständen, ohne dass dafür irgendwo der Beweis beigebracht wurde. 
Bei der direkten mikroskopischen Untersuchung solcher geätzten 
Schliffe waren mir diese Farben mitunter störend entgegengetreten 
und ich wollte mich daher vergewissern, ob diese Anlauffarben wirk¬ 
lich durch Eisenoxyde hervorgerufen seien. Es geschah in folgender 
Weise: Herr Franz Müller, Nachfolger des verstorbenen Herrn Dr. 
Geis sie r von hier, versah ein an dem einen Ende zugeblasenes, 
schwer schmelzbares Glasrohr mit einem eingeschliffenen Hahnstöpsel, 
welchen er einerseits mit seiner bekannten Quecksilber-Luftpumpe 
und anderseits mit einem Entwicklungsgefäss für reinen Stickstoff 
verband. In das Glasrohr wurden die zu untersuchenden Stahl- und 
Eisenstückchen eingebettet und befand sich auf denselben die Queck¬ 
silberkugel eines Normal-Thermometers, das von 100^ bis 3600 C. 
anzeigte beim Erhitzen. Das Glasrohr mit seinem Inhalt wurde 
luftleer gepumpt, dann mit Stickstoff gefüllt und dieser auch wieder 
völlig evaeuirt. In dem Bohr befanden sich also die Metallstückchen 
in einem denkbar sauei stoffreinen Baume. Nun wurde das Bohr an 
der Stelle, wo die Metalle lagen, allmählich mit einer Gasflamme 
erhitzt unter stetiger Erhaltung der Luftleere, sodass die aus den 
Metallen entweichenden Gase — Wasserstoff und Stickstoff — eben¬ 
falls entfernt wurden. Es zeigte die innere Bohrwandung in dem 
kaltem Theile einen weissen Beschlag, den noch zu untersuchen ich 
mir Vorbehalte. Selbstverständlich waren die Metallstückchen vor 
dem Einlegen sauber abgewischt wie auch mit Alkohol und Aether 
gereinigt bzw. getrocknet worden. Beim Erhitzen zeigte kemes der 
Stücke, gleichviel ob vorher gehärtet oder nicht gehärtet, beim 
